ВЭ/ВТ/Омеднение канала артиллерийских орудий
ОМЕДНЕНИЕ КАНАЛА артиллерийск. орудий, накопление частиц меди в более или менее значит. колич-ве на пов-сти канала орудий, стреляющих снарядами с медн. поясками. До введения в арт-рию бездым. пороха О. канала орудий было незначит-ным; при бездымном же порохе О. канала происходит очень быстро и достигает значит. развития, особенно в орудиях больш. клб. Медь накопляется в местах наибольш. разгара канала ор., по преимущ-ву в углах граней нарезов, в виде налета, чешуек, а иногда даже в виде оплавленных корольков. После первых же выстрелов поверхность канала орудия почти по всей длине покрывается весьма тонким красн. налетом меди, легко наблюдаемым с дула; медь покрывает канал не сплошн. слоем, а как бы мазками, наиболее заметными на полях. Такого вида О. м. быть объяснено непосредств. натиранием стали медью пояска; затем, с числом выстрелов поверхность боев. граней и полей нарезов, вследствие постепен. разгара делается более шероховатой и при быстр. движении снаряда по каналу происходит уже сострагивание частиц меди о шероховатости канала. Мелкие медн. частицы, согретые трением до высок. темп-ры, попадают в горячие газы порох. заряда и обращаются в пары, к-рые оседают на ближайш. участках снаряда и канала орудия. Штрихи осажден. меди всегда наблюдаются на запоясковой части снарядов, выпущенных при значит. скоростях и давлениях из орудий с весьма небольш. разгаром канала (в 3-дм. полев. пушках, сделавших всего ок. 300 выстр.). С увеличением разгара канала увеличивается и прорыв газов между пояском и каналом орудия, а также в зазорах между холост. гранями нарезов и стенками отпечатков их на пояске. Эти прорывы газов являются причиной образования значит. колич-ва паров меди, к-рая осаждается и на пов-сти снаряда, впереди и за пояском, и на пов-сти канала орудия. Однако, накопление меди не может идти безостановочно: при последующих выстрелах газами уносится избыток осажденной меди. Замечено, что в полев. орудиях от холост. выстрелов канал почти очищается от О. Т. обр., медь д. осаждаться в местах наиболее разгоревшихся частей канала орудия, что и наблюдается в действ-ности. Парообразная медь проникает во все случайные трещинки и углубления, образовавшиеся на пов-сти канала орудия и иногда при исслед-нии разрезов расстрелянных орудий, обнаруживается на значит. глубине металла. Первонач-но на О. смотрели, как на весьма вредн. явление, способствующее разгару канала, ухудшающее меткость орудия и даже могущее быть причиной разрыва орудий. Более близкое знакомство с явлением и спец. опыты этих предположений не подтвердили; однако, влияние О. на балистич. качества и на сохранение канала орудия еще окончат-но не выяснено, а потому принимают меры к уменьшению образования О. и к его удалению, когда оно уже образовалось. Т. к. О. возрастает с разгаром орудия, то все меры, влияющие на замедление разгара канала орудия (см. Выгорание канала), замедляют и образование О. Для удаления меди с пов-сти канала орудия применяют способы: 1) механический — при помощи напильников, кардовых банников, резцов, наждака и т. п., требующий особенной тщат-сти выполнения, т. к. может привести к порче канала орудия; 2) химический — посредством растворения меди разл. жидкостями; напр., водным раствором двухромовокалиевой соли и хромового ангидрида, раствором в крепком нашатырн. спирте полухлористой меди в смеси с муравьиной кислотой, в 50% растворе углекисл. аммония и др. К этому же способу можно отнести различные патентов. смазки, предлагаемые для уничтожения О., и 3) электролитические, из коих наиболее практич-м является способ, примененный в англ. флоте: в пушку наливают раствор уксусно-кислого аммония с избытком уксусн. кислоты, в канал вводят изолированный от пушки желез. стержень, соединенный с отрицат. полюсом динамомашины, а пушку соединяют с положит-м её полюсом; пропуская ток надлежащей силы, удается в неск. час. удалить всю медь. Надо, однако, заметить, что канал орудия после чистки от О. очень быстро при последующ. выстрелах покрывается снова медью до первоначал. степени.